Obsidian. Moldawit. 551 



gegenständen verarbeitet. Eine gewisse beschränkte Verwendung haben die schön und 

 teils gleichmäßig gefärbten, teils bunten Obsidiankugeln von brauner und grauer, öfters 

 auch gelber und roter Farbe, sowie von allen Graden der Durchscheinenheit vom Flusse 

 Marekanka bei Ochotzk in Ostsibirien, die unter dem Namen Marekanit den Minera- 

 logen bekannt sind. Ganz ähnliches Material findet sich übrigens auch anderwärts, so an 

 manchen Orten in Mexiko und sonst. 



Dem Obsidian schließt sich eine ähnliche glasartige Substanz an, deren Entstehung 

 aber noch nicht genügend aufgeklärt ist und die man daher, sowie wegen ihres ab- 

 weichenden Aussehens, von jenem getrennt hält. Auch sie wird im Edelsteinhandel 

 meist als Obsidian bezeichnet. Es ist dies der 



Moldawit. 



Der Moldawit wird von den Mineralogen wegen seiner Ähnlichkeit mit grünem Bouteillen- 

 glas, sowie mit dem oben beschriebenen grünen Olivin oder Chrysolith auch ßouteillen- 

 stein oder Pseudochrysolith genannt. Aus dem letzteren Grunde heißt er bei den 

 Steinschleifern zuweilen Wasserchrysolith, meist aber Obsidian. Die Übereinstim- 

 mung mit den beiden erstgenannten Substanzen im Aussehen ist in der Tat außerordentlich 

 groß, so daß eine Unterscheidung ohne genauere Untersuchung bei geschliffenen Steinen 

 nicht immer mit Sicherheit möglich ist. 



Der Moldawit ist wie der Obsidian ein dem Glase analog zusammengesetzter und 

 beschaffener Körper, der sich von dem Obsidian für das bloße Auge nur durch die voll- 

 kommene Durchsichtigkeit und die meist grüne Farbe der frischen Stücke unterscheidet. 

 Letztere, im auffallenden Licht fast schwarz, geht im durchfallenden vom Lauchgrünen bis 

 ins Pistaziengrüne und Olivengrüne und ist nie sehr tief und dunkel. Einzelne Stücke sind 

 auch lichtgrün und lichtbraun oder dunkler bräunlichgrün. Verwitterte Exemplare sind trüb, 

 hellgelblichbraun bis schmutzigweiß. Zu Schmucksteinen werden ausschließlich nur ganz 

 klare und durchsichtige und meist nur schön grüne Moldawite verschliffen, aber auch bei den 

 besten Stücken hat die Farbe etwas Düsteres. Die Masse ist amorph und daher einfach 

 lichtbrechend und nicht dichroitisch. Die Lichtbrechung ist gering; der Brechungskoeffi- 

 zient ist ungefähr: n = 1,5, also wesentlich kleiner, als beim grünen Bouteillenglas, wo 

 ungefähr n= 1,6 ist. Beim Zerschlagen erhält man wie beim Obsidian leicht scharf- 

 kantige Bruchstücke und großrauschelige Bruchflächen mit starkem Glasglanz. Die Härte 

 ist auch hier etwa gleich 51/2, aber das spezifische Gewicht geringer als meist beim 

 Obsidian und beim Flaschenglas (G. = 2,58), nämlich nur gleich 2,36. 



Wenn sich so der Moldawit für das bloße Auge wie ein Stück Bouteillenglas oder 

 wie ein grüner durchsichtiger Obsidian darstellt, so sind doch auch bestimmte Unter- 

 schiede von diesen beiden Substanzen vorhanden. Bei der Untersuchung unter dem 

 Mikroskop sieht man die ganze Masse durchsetzt von zahllosen winzigen Luftbläschen 

 oder Dampfporen, die in dieser Weise weder im Glas, noch im Obsidian vorkommen. 

 Dagegen fehlen im PseudochrysoUth durchaus die im Obsidian fast stets vorhandenen 

 mikroskopisch kleinen Kriställchen. Ferner zeigt die chemische Analyse, daß der Moldawit 

 in der Zusammensetzung mit dem grünen Flaschenglase so wenig übereinstimmt wie mit 

 dem Obsidian. Der von Trebitsch in Mähren enthält nach C. von John: 78,6i Proz. Kiesel- 

 säure, 12,01 Tonerde, 0,i6 Eisenoxyd, 3,u9 Eisenoxydul, 0,ii Manganoxydul, 1,62 Kalk, 

 1,39 Magnesia, 0,44 Natron, 3,o6 Kali; zusammen 100,49. Der Kieselsäuregehalt sinkt zwar 

 bei einzelnen Stücken auf etwa 76 Proz., steigt aber dagegen bei anderen auf 83 Proz. 

 Auch in der Schmelzbarkeit zeigt der Moldawit ein anderes Verhalten als Glas und 



